TCVN11137:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11137:2015 (ISO 310:1992) về Quặng và tinh quặng mangan - Xác định hàm lượng ẩm lưu trong mẫu phân tích - Phương pháp khối lượng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11137:2015 ISO 310:1992 QUẶNG VÀ TINH QUẶNG MANGAN - XÁC Đ Ị NH H À M LƯỢNG Ẩ M L ƯU TR O N G M Ẫ U PHÂN TÍCH - PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG Manganese ores and concentrates - Determination of hygroscopic moisture content in analytical samples - Gravimetric method Lời nói đầu TCVN 11137:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 310:1992. TCVN 111 1 37:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC102 Quặng sắt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. QUẶNG VÀ TINH QUẶNG MANGAN - XÁC Đ Ị NH H À M LƯỢNG Ẩ M L ƯU TR O N G M Ẫ U PHÂN TÍCH - PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG Manganese ores and concentrates - Determination of hygroscopic moisture content in analytical samples - Gravimetric method 1 . Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp khối lượng để xác định hàm lượng ẩ m lưu của quặng và tinh quặng mangan. Phương pháp này có thể áp dụng cho các sản phẩm có hàm lượng ẩ m lưu từ 0,1 % (khối lượng) v à 10 % (khối lượng). Phép xác định hàm lượng ẩm lưu nói trên được thực hiện đồng thời với phép xác đ ị nh các thành phần khác có trong cùng mẫu phân tích, như vậy hàm lượng c ủ a các thành phần khác được tính toán trên cơ s ở quặng khô tuyệt đối. Tiêu chuẩn này được sử dụng cùng với TCVN 11142 (ISO 4297). 2 . Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đổi với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố th ì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công b ố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có) TCVN 10548-1 (ISO 4296-1), Quặng mangan - L ấ y mẫu - Phần 1: Lấy mẫu đơn. TCVN 10548-2 (ISO 4296-2), Quặng mangan - Lấy mẫu - Phần 2: Chu ẩ n bị mẫu. TCVN 11142:2015 (ISO 4297), Quặng và tinh quặng mangan - Phương ph á p phân tích hóa học - Hướng dẫn chung. 3 . Nguyên tắc Sấy phần mẫu thử khô - không khí đ ế n khối lượng không đổi trong tủ sấy phòng th ử nghiệm tại nhiệt độ từ 105 ° C đến 110 ° C , và xác định khối lượng hao hụt. 4 . Thiết b ị , dụng cụ Các thiết bị, dụng cụ thông thường của phòng thử nghiệm và 4.1 . Lọ c â n , có nút. 4.2 . Tủ sấy phòng thử nghiệm , có bộ phận điều chỉnh nhiệt. 4.3 . Bình hút ẩ m , có chứa canxi clorua đ ã được nung tại nhiệt độ 700 ° C đến 800 ° C . 5 . Lấy mẫu và mẫu thử Đ ể phân tích, sử dụng mẫu phòng thử nghiệm có cỡ hạt nh ỏ hơn 100 μm, được lấy theo TCVN 10548-1 (ISO 4296-1) và chuẩn bị theo TCVN 10548-2 (ISO 4296-2). Mẫu th ử được làm khô không kh í trong điều kiện phòng thử nghiệm. 6 . Cách tiến hành 6.1 . Ph ầ n m ẫ u thử C â n mẫu thử được chọn từ Bảng 1, ch í nh xác đến 0,001 g, phù hợp hàm lượng ẩ m lưu dự kiến. Bảng 1 - Khối lượng ph ầ n mẫu thử Hàm lượng ẩm dự kiến Kh ố i lượng phần mẫu thử % (khối lượng) g Từ 0,1 đến 2 2 Từ 2 đến 10 1 6.2 . Phép xác đ ị nh Cho phần mẫ u thử ( 6 .1) vào lọ cân (4.1), trước đó đ ã s ấ y khô trong tủ sấy phòng thử nghiệm (4.2) tại nhiệt độ 105 ° C đến 110 ° C và cân lọ cùng với nút của nó. Cho lọ cân m ở (cùng nút) có chứa phần mẫu th ử vào t ủ sấy phòng th ử nghiệm và sấy tại nhiệt độ 105 ° C đến 110 ° C trong 2 h. Đóng nút lọ, làm nguội trong b ì nh hút ẩ m (4.3) trong khoảng 20 min đ ế n 30 min, sau đó cân. Trước khi cân, hơi m ở nút ra một chút và lại đóng lại ngay. Lặp lại quy tr ì nh sấy, đ ể nguội và cân cho đ ế n khi khối lượng mẫu không đ ổ i. Lặp lại quy tr ì nh sấy trong vài chu kỳ 30 min. N ế u sau khi đ ã sấy lại, khối lượng mẫu thử tăng lên, thì ch ấ p nhận khối lượng trước khi bị tăng làm khối lượng cuối cùng. 7 . Biểu thị kết quả 7.1 . Tính k ế t quả Hàm lượng ẩm lưu, , biểu thị bằng phần trăm khối l ượng, được tính theo công thức sau: trong đó m 1 là khối lượng lọ cân có chứa mẫu thử và nút của nó trước khi sấy , tính bằng gam; m 2 là khối l ượng lọ cân có chứa mẫu thử và nút của nó sau khi sấy , tính bằng gam; m 3 là khối lượng của mẫu thử , t í nh bằng gam. 7.2 . Độ chụm Các số liệu về độ chụm lấy từ các kết quả phân tích được nêu tại Phụ lục A để tham khảo. 8 . Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm bao gồm ít nhất các thông tin sa u a) viện dẫn tiêu chuẩn này; b) tất c ả các thông tin cần t hi ế t để nhận dạng mẫu thử, phòng thử nghiệm và ngày phân t í ch; c) kết quả thử nghiệm và đơn vị tính được sử dụng; d) các thao tác không được quy đ ị nh trong tiêu chuẩn này, hoặc bất kỳ thao tác tùy chọn nào mà có thể g â y ảnh hưởng đến các kết qu ả . PHỤ LỤC A (tham khảo) ĐỘ CHỤM CỦA PHƯƠNG PHÁP Các số liệu về độ chụm nêu trong Bảng A.1 được lấy từ các kết quả phân tích, có thể coi đây là một hư ớ ng dẫn hữu ích. Bảng A.1 - S ố liệu về độ chụm Hàm lượng ẩm lưu Sai số cho phép % (khối lượng) Ba phép xác định hai lần % (khối lượng) Hai phép xác định hai lần % (khối lượng) từ đến 0,1 0,2 0,04 0,03 0,2 0,5 0,06 0,05 0,5 1,0 0,10 0,08 1,0 2,0 0,15 0,13 2,0 5,0 0,20 0,17 5,0 10,0 0,30 0,25